80 



1'. A. H. SCIIREINEMAKKllS. 



fonte g a laissé déposer la composante C et les cristaux mixtes w., , et 

 que par là elle s'est transformée en' une fonte l^. Si l'on abaisse la tem- 

 pérature encore plus loin, de sorte que le triangle prend la position, 

 Cm^l.-^, l.^ est la composition de la fonte et m.^ celle des cristaux mixtes; 

 enfin, quand le triangle est arrivé en Gm„l^^ , la solidification a pris fin, 

 puisque la fonte s'est transformée en un conglomérat de Cet de cristaux 

 mixtes m., et qu'il ne reste plus de liquide. Ou voit ainsi que la solidi- 

 fication ternaire (dépôt d'une composante + cristaux mixtes) commence 

 quand le côté Cl du triangle mobile passe par le point s, et qu'elle finit 

 quand c'est le côté Cm c[ui passe par ce point. 



Si Ton prend une fonte comme r, les phénomènes sont les mêmes; la 

 seule différence, c'est que la première solidification commence par une 

 séparation de cristaux mixtes. 



SjliJifioaUon de première espèce. Nous admettons maintenant que la 

 vitesse de transformation des cristaux mixtes soit infiniment petite, et, 

 comme cas limite extrême, nous pourrions supposer que la fonte ne se 

 transforme ni avec les cristaux mixtes, ni avec la composante solide. 

 Soit s ou r la composition de la fonte. A la température à laquelle 

 apjjaraît le triangle Cinl, la solidification ternaire commence et l est la 

 composition de la fonte. Q\iand le triangle a atteint la position Cni^ /, , 

 l s'est transformé en /, et il s'est déposé des cristaux mixtes, dont la 

 composition initiale est m, et la composition finale w/,;. On voit aisément 

 que la solidification n'est pas encore terminée quand le côté Cm passe 

 par r ou s; dans le cas de la fig, 3, la solidification ne prend fin (|u'à 

 la température de solidification eutectique du système CA. 



Faisons encore une comparaison rapide des deux espèces de soli- 

 dification. 



Solidification de prem.iére espèce. 



a. La solidification commence parla séparation d'une des composantes. 

 La voie de solidification de la fonte est d'abord une droite; à pai'tir 



du point oil cette droite coupe la courbe de solidification ternaire, la 

 fonte parcourt cette courbe jusqu'au point eutectique. 



b. La solidification commence par la formation de cristaux mixtes. 

 La voie de solidification de la fonte est d'abord une courbe (comme 



p. ex. dans la fig. 10); à partir du point, où cette courbe coupe la 

 courbe de solidification ternaire, la fonte parcourt cette courbe jusqu'au 

 point eutectique. 



^ 



